Muội silic Muội silic hay khói silic tiếng Anh silica fume còn được gọi là microsilica là một dạng cấu_trúc vô_định hình không phải tinh_thể của silic dioxide oxide silic hay silica Muội silic là sản_phẩm phụ của công_nghiệp sản_xuất chế_phẩm chứa silic thoát ra dưới dạng khói bay cực mịn Muội silic có kích_thước rất nhỏ_bé khoảng từ 0 1 μm đến vài μm đường_kính hạt trung_bình 1 5 μm Muội silic được dùng chủ_yếu làm nguyên_liệu tạo thêm tính_chất pozzolan cho bê_tông cường_độ cao chế_tạo từ xi_măng Portland_Tính chất pozzolan chính là phản_ứng của oxide silic tác_dụng với thành_phần vôi tự_do calci hydroxide xuất_hiện sau khi phản_ứng thuỷ hoá trong bê_tông xảy ra để tạo ra chính thành_phần đá bê_tông là calci silicat hydrat CSH ngăn_cản phản_ứng cacbonat hoá vôi tự_do tạo nên độ rỗng trong bê_tông do hoà_tan muối này Tác_dụng của muội silic trong bê_tông Tạo thêm thành_phần đá bê_tông từ sản_phẩm thừa của phản_ứng thuỷ hoá xi_măng Phản_ứng thuỷ hoá khoáng Alit 3CaO SiO C3S trong xi_măng thành 3CaO 2SiO 3HO CSH 2 3CaO SiO 6HO 3CaO 2SiO 3HO 3Ca OH Phản_ứng thuỷ hoá khoáng Belit 2CaO SiO C2S trong xi_măng thành 3CaO 2SiO 3HO CSH 2 2CaO SiO 2HO 3CaO 2SiO HO Ca_OH_Phản ứng Pozzolan của muội silic với vôi tự_do là thành_phẩm của các phản_ứng thuỷ hoá trên 2SiO 3Ca OH 3CaO 2SiO 3HO Lấp đầy lỗ rỗng trong cấu_trúc của kết_cấu bê_tông Muội silic là sản_phẩm siêu mịn đường_kính cỡ hạt trung_bình khoảng 1 5μm bằng khoảng 1 100 cỡ hạt của xi_măng Do_đó khi được thêm vào thành_phần của hỗn_hợp vữa bê_tông muội silic sẽ bao quanh các hạt xi_măng lấp đầy các lỗ rỗng siêu nhỏ mà các hạt xi_măng không lọt tới được Làm cho khối đổ bê_tông được đặc chắc hơn hình_thành một môi_trường đá xi_măng có tính liên_tục và đồng_nhất cao sau khi bê_tông ninh kết và làm tăng khả_năng chịu lực của kết_cấu bê_tông tạo nên các kết_cấu bê_tông cường_độ cao Lịch_sử Năm 1952 các thử_nghiệm đầu_tiên về sử_dụng muội silic thêm vào vữa bê_tông chế_tạo từ xi_măng Portland đã được thực_hiện Ban_đầu hạn_chế lớn nhất để khám_phá các thuộc_tính của muội silic là thiếu nguyên_liệu để thử_nghiệm dưới dạng sản_phẩm silica siêu mịn tự_nhiên Trong các nghiên_cứu sơ_khai về sử_dụng chất phụ_gia này cho xi_măng người ta_gia phải sử_dụng một loại sản_phẩm tương_tự nhưng đắt tiền là silica hun khói một dạng vô_định hình của silica tạo ra bằng cách đốt cháy silicon tetrachloride trong một ngọn lửa hydro oxy ngọn lửa đất_đèn Muội silic là một chất có hiệu_ứng pozzolan rất tốt Nó là vật_liệu dạng vô_định hình phụ_phẩm của việc sản_xuất silicon nguyên_chất hoặc hợp_kim ferrosilicon sắt silic trong lò_hồ_quang điện Trước những năm 1960 1970 ở châu_Âu và Hoa_Kỳ muội silic bị thải tự_do vào khí_quyển dưới dạng khí_thải Việc thực_thi pháp_luật về môi_trường của các nước trên thế_giới ngày_càng nghiêm_minh hơn nên khoảng giữa những năm 1970 các nhà_máy luyện silicon bắt_đầu thu_thập muội silic từ khí_thải và tìm_kiếm các ứng_dụng có_ích của nó Công_việc này lần đầu thành_công ở Na_Uy ở đây người ta thấy rằng bê_tông chế_tạo từ xi_măng Portland có cho thêm phụ_gia muội silic sẽ có cường_độ rất cao và độ rỗng thấp Tham_khảo BULLET Vật_liệu xây_dựng mới Phạm_Duy_Hữu nhà_xuất_bản Giao_thông Vận_tải
Muội silic